하 기 의 표 1 에 기재 되 어 있 는 실시 예 1 ∼ 12 및 비 교예 1 ∼ 8 의 연자성 분말 의 원료 로서 , 공업 용 순철 , 페로실리콘 , 페로 인 , 페로 보론 및 전해 구리 를 준비 하 였 다 . 원료 를 표 1 에 기재 되 어 있 는 실시 예 1 ∼ 12 및 비 교예 1 ∼ 8 의 합금 조성 이 되 도록 칭량 하 여 , 아르곤 분위기 중 에서 고주파 용해 에 의하 여 용해 하 여 합금 용탕 을 제작 하 였 다 . 다음 에 , 제작 된 합금 용탕 을 가스 아토 마이 즈 한 후 에 , 냉각수 에 의하 여 급랭 시켜서 , 평균 입경 이 50 μ m 인 연자성 분말 을 제작 하 였 다 . 제작 된 연자성 분말 의 표면 에 생긴 녹 의 상태 를 외관 관찰 하 였 다 . 제작 된 연자성 분말 의 석출 상 을 X 선 회절 ( XRD : X - ray diffraction ) 에 의하 여 평가 하 여 비정질 상 의 비율 을 산출 하 였 다 . 또한 제작 된 연자성 분말 을 , 전기로 에 의하 여 아르곤 분위기 중 에서 표 1 에 나타내 는 열처리 온도 로 열처리 를 하 였 다 . 열처리 된 연자성 분말 에 대하 여 진동 시료 형 자력계 ( VSM ) 에 의하 여 포화 자속 밀도 Bs 를 측정 하 였 다 . 제작 된 연자성 분말 의 측정 및 평가 의 결과 를 표 1 에 나타낸다 .